( 1204 ) 



provenant de la réduction de la litharge contenue dans ce flux, est ensuite 

 coupelle pour en extraire l'argent et l'or. Si l'iridium existe dans les cendres 

 traitées, on le retrouve dans l'or et l'argent de coupellation, et lorsqu'on a 

 séparé l'or et l'argent par l'acide azotique, on retrouve l'iridium dans l'or. 

 Ce dernier est gris par-places, et ne jouit pas de l'éclat ordinaire de ce 

 métal à l'état de pureté. Le seul moyen |qu'on ait, moyen excellent du 

 reste, consiste à traiter l'or iridifère par l'eau régale, afin d'obtenir de cette 

 manière l'iridium insoluble, tandis que l'or s'est transformé en chlorure. 

 Ce procédé n'est évidemment applicable qu'en petit, et exige en outre plu- 

 sieurs opérations toujours assez longues. Ainsi, dans le mode actuel, on ne 

 cherche pas à extraire l'iridium du culot de plomb destiné à la coupella- 

 tion, on se contente d'opérer de la manière indiquée plus haut. J'ai cher- 

 ché s'il n'existait pas quelque moyen d'extraire l'iridium de l'or ou de 

 l'argent qu'il souille, et voici le procédé auquel je me suis arrêté comme 

 résultat de mes recherches. J'ai fondu : 



gr œitl 



i2,5oo cendres iridifères avec : 

 3,000 arséniaque sodique , 

 i8,ooo flux noir, 

 20,000 flux ordinaire, 



et j'ai obtenu un culot de plomb parfaitement formé, dans lequel se 

 trouvent déposés l'or et l'argent que contenaient les cendres, et, à la sur- 

 face de ce culot, un autre culot d'un aspect gris de fer, formé d'arsenic, de 

 fer et d'iridium, qu'on peut détacher avec facilité du premier. 



» Convaincu que ce qu'il fallait avant tout, c'était d'opérer par la fusion 

 un mouvement d'ascension qui mît les particules métalliques en con- 

 tact intime avec le flux, afin de faciliter l'action de ce dernier, j'essayai du 

 carbonate de chaux et j'obtins un résultat analogue au premier. 



« J'indique ici les quantités des diverses substances que j'ai employées : 



et mill 



Prise d'essai 12 ,5oo cendres, 



i5,ooo flux noir, 

 14,000 craie, 

 2,5oo à 3 grammes arséniate, 



(flux ordinaire, composé de borax, 

 tartrate, charbon et htharge. 



» Comme on le voit, l'arséuiate sodique est toujours en petite quantité 

 relativement aux réductifs, et la réduction ne s'en fait que mieux. 



